﻿118 



In den Grenzen zwischen 0,1438 und 0,1485 (von 0°— 100°). 

 Zum Vergleich wurde noch die specifische Wärme des Anthracites 

 vom Dorfe Rawenka im Donezer Kohlenrevier, welcher von Prof. 

 Schmidt in Dorpat vor 5 Jahren analysirt worden ist und fol- 

 gende Zusammensetzung hat, bestimmt: 



H 2 0 bei 150° entweichend 0,03633 



Asche . 0,03909 



C 0,88140 



N + H + 0 0,04318, 



die Olonezer Kohle enthält: 



H 2 0 bei 150° entweichend 0,0776 

 Asche 0,0101. 



Bei den ersten Versuchen wurden beide Substanzen, sowohl 

 die aus Rawenka als auch die Olonezer Kohle unmittelbar in das: 

 Wasser getaucht und folgende Resultate erhalten: 





Rawenka. 



Olonez. 



Gewicht der Substanz . . 



2,4567 Gramm 



2,3290 Gramm 





0,0892 „ 



0,1808 „ 



Gehalt an trockner Substanz 



2,3675 



2,1482 „ 



Erwärmungstemperatur 



98,77° 



98,73° 



Die ausgeschiedene Wärme 



58,938 Cal. 



62,998 Cal. 



Die vom Wasser ausgeschie- j 



8,816 „ 



17,847 „ 



dene berechnete Wärme j 







Die von der trocknen Sub- 



J 50,122 „ 



45,151 , 



stanz ausgeschied.Wärme 







Spec. Wärme der trocknen 









0,2143 



0,2129 



Die erhaltene spec. Wärme ist hier sehr gross in Folge der 

 Benetzungswärme der Kohle. Daher wurden die Versuche wieder- 

 holt, nachdem die zu prüfende Substanz mit einer geringen Menge 

 Quecksilber in Glasröhren zugeschmolzen war. Die spec. Wärme 

 des Glases wurde durch unmittelbare Versuche festgestellt und 

 das erste Mal 0,19908, das zweite Mal 0,19911, im Mittel also 

 0,1991 gefunden. Für die sp. Wärme des Quecksilbers wurde die 

 von Winkelmann gefundene Zahl 0,0336 angenommen. Nach Ab- 

 zug der dem Glase und dem Quecksilber entsprechenden Wärme- 



